lieber die Frischerei ain Schwallboden. 
509 
II. 05735 Gramm erforderten hiezu 30 Theile. 
III. 3 955 Gramm gaben durch die Analyse: 
0-3195 Grm. Kieselsäure, 
3 '348 „ Eisenoxyd, 
0-235 „ Manganoxydoxydul, 
0-4236 „ schwefelsaure Kalkerde, 
0-2994 „ pyrophosphorsaure Magnesia (Magnesia-Bestimmung), 
0-0716 „ Kaliumplatinchlorid, 
0-038 „ schwefelsaures Natron, 
0-0087 „ pyrophosphorsaure Magnesia (Phosphorsäure-Bestimmung), 
O'OOö „ Thonerde. 
IV. 3-292 Gramm gaben: 
0-2673 Grm. Kieselsäure, 
2-779 „ Eisenoxyd, 
0-1935 „ Manganoxydoxydul, 
0-36 „ schwefelsaure Kalkerde, 
0-243 „ pyrophosphorsaure Magnesia (Magnesia-Bestimmung), 
0-0803 „ Kaliumplatinchlorid, 
0-0329 „ schwefelsaures Natron, 
0 0057 „ pyrophosphorsaure Magnesia, 
0-0043 „ Thonerde. 
Daraus ergeben sich in : 
OderinlOOTheilen 
I. 
II. 
III. 
IV. 
A. 
B. 
Schlacke .... 
0-8015 0-5735 
3-955 
3-292 
— 
— 
Eisenoxydul. . 
0-5505 
0-3886 
— 
— 
68-70 
67-76 
Kieselsäure . . 
— 
— 
0-3195 
0-2673 
8-08 
8-12 
Eisenoxyd . . . 
— 
— 
0 329 
0-3005 
8-32 
9-13 
Manganoxydul 
— 
— 
0 2186 
0-18 
5-53 
5-47 
Kalkerde .... 
— 
— 
0-1747 
0 1485 
4-42 
4-51 
Magnesia .... 
— 
— 
0-1075 
0-0873 
2-72 
'2-65 
Kali 
— 
— 
0-0138 
00155 
0-35 
0-47 
Natron 
— 
— 
0-0166 
0 0144 
0-42 
0-43 
Phosphorsäure 
— 
— 
0-0055 
0-0036 
0-14 
0-11 
Thonerde .... 
— 
— 
0-005 
0 0043 
0-13 
0-13 
Summe 98-81 
98-78 
Berechnet man aus den Mitteln der Kieselsäure, des Eisenoxyds und der 
isomorphen Basen die Sauerstoff-Mengen, so erhält man folgendes Verhältnis : 
Sauerstoff in der Kieselsäure 4-21 
„ im Eisenoxydul . . 15-14 
„ „ Manganoxydul. 1-24 
„ „Kalk 1-27 
„ in der Magnesia . 1-07 
„ im Eisenoxyd ... . 2-61 
Addirt man die Sauerstoff-Menge im Eisenoxyd zu jener der Kieselsäure, so 
erhält man die Zahl 6-82; die Summe der Sauerstoff-Mengen der isomorphen Basen 
ist 18-72. Die Schlacke steht diesemnach zwischen einem Subsilicat von der 
Form SiOs, 6 Ä0, und einem solchen, dessen Form Si0 3 , 9 RO ist. 
Die Zusammensetzung der Schlacke ist nicht sehr verschieden von der des 
Schwallhodens, zu dessen Herstellung sie auch vorzüglich das Material ist. Der 
bedeutendste Unterschied ist im Eisenoxydgehalte, der sich, wenn die Schlacke 
K. k. geologische Reichsanstalt. 4. Jahrgang 1S53. III. 
